موضوع مقاله: کسر حجمی الیاف | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # کسر حجمی الیاف | مقدمه: کسر حجمی الیاف یا نسبت حجمی الیاف، درصد حجم الیاف به حجم کل کامپوزیت تقویت شده با الیاف است. | ## بخش 1: کسر حجمی الیاف | مقدار رزین نسبت به الیاف توسط سیستم هندسی الیاف محاسبه شده که بر مقدار رزین ورودی به کامپوزیت اثر می‌گذارد. حفره‌ها اغلب در ساختار کامپوزیت در طول فرایند تولید شکل می‌گیرد و باید در کسر حجمی کل الیاف کامپوزیت محاسبه شوند. به گونه ای که کسر حجمی بیشتر معمولاً خواص مکانیکی بهتری را برای کامپوزیت به همراه دارد. تجزیه و تحلیل تصادفی میزان کسر حجمی فیبر و نفوذ پذیری در بسته‌های فیبر با تنظیم رشته تصادفی، کامپوزیت‌ها بخش A: علوم کاربردی و تولید، جلد 49، جون 2013، صفحات 109-118، ISSN 1359-835X. مقدار حجم فیبر را می‌توان با استفاده از ترکیبی از وزن، تراکم، مدول الاستیک، تنش در جهت‌های مختلف، نسبت سم، و حجم ماتریکس (سیستم رزین)، الیاف و حفره‌ها محاسبه کرد. روش‌های تعیین کسرحجمی الیاف هیدرولیز اسید این روش شامل هیدرولیز ماتریس پلیمری با اسید است که به الیاف حمله نمی‌کند. کسر حجمی الیاف و ماتریس را می‌توان با دانستن وزن اولیه کامپوزیت و همچنین دانسیته الیاف و رزین، در لمینیت اصلی تعیین نمود. به‌طور کلی این روش برای کامپوزیتهای متشکل از تقویت‌کننده الیاف کربن استفاده می‌شود. تکنیک‌های مبتنی بر میکروسکوپ نوری تکنیک‌های مبتنی بر میکروسکوپ نوری شامل پخت نمونه‌های ورقهای از لمینیت، جلا دادن با استفاده از روش‌های متالوگرافی استاندارد و به دست آمدن عکس‌های میکروگراف مقاطع عرضی دیجیتالی با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری با بزرگنمایی‌های بین ۱۰۰ تا 2500. آدامز و کلودیو اسنایدر، مشخصه‌های درجه گرادیان کسر حجمی فیبر در ورقه‌های کامپوزیت، مجله مواد کامپوزیت، 2008 42: 447 تصاویر دیجیتالی ممکن است در تعدادی از مکان‌ها در امتداد طول و عرض (ضخامت) لمینیت ثبت شود. برنامه‌های کامپیوتری در تحلیل نسبت الیاف در تصویر میکروگراف از نمونه کامپوزیت جلا داده شده کمک می‌کند. روش احتراق رزین این روش شامل حرارت دادن کامپوزیت تا دمایی که رزین ذوب گردد و الیاف بدون تغییر باقی بماند، رزین ذوب شده والیاف وزن می‌شود، سپس کسر حجمی می‌تواند با استفاده از وزن اولیه کامپوزیت و وزن الیاف محاسبه گردد. اهمیت کسر حجمی الیاف مقدار الیاف در کامپوزیت تقویت شده با آن مستقیماً با خواص مکانیکی کامپوزیت مطابقت دارد. | ## بخش 2: کسر حجمی الیاف | از نظر تئوری، اگر الیاف در پیکربندی هگزاگونال (شش ضلعی) متراکم تک جهتی باشند حداکثر کسر حجمی الیاف با سطح مقطع دایرهای شکل که در کامپوزیت به دست می‌آید، ۹۰٫۸٪ است. حداکثر کسرحجمی الیاف در حدود ۷۰٪ (معمولا در محدوده ۶۵–۵۰٪) است که به روش تولید کامپوزیت بستگی دارد. افزودن الیاف تقویت‌کننده به میزان خیلی کم در کامپوزیت، عملاً خواص مواد را بدتر خواهد کرد. همچنین کسرحجمی بیش از حد الیاف نیز ممکن است استحکام کامپوزیت را به دلیل کمبود فضا برای ماتریس، که بتواند به‌طور کامل الیاف را احاطه کرده و با آن پیوند برقرار کند، کاهش دهد. به صورت تئوری با توجه به کسر حجمی الیاف، خواص الاستیک کامپوزیت می‌تواند تعیین شود. مدول الاستیک یک کامپوزیت تقویت شده با الیاف تک جهته می‌تواند با استفاده از معادله زیر محاسبه شود: در اینجا: کسر حجمی الیاف و مدول الاستیک ماتریس مدول الاستیک الیاف است. آرایش یافتگی و نظم الیاف متراکم یک کامپوزیت نمی‌تواند ۱۰۰٪ از الیاف تشکیل شده باشد، تنها زمانی حداکثر کسر حجمی الیاف در یک کامپوزیت وجود خواهد داشت که الیاف غیر هم جهت و کاملاً فشرده در تماس با هم آرایش یافته باشند. معمولاً الیاف در شبکه فضایی مربعی (کیوبیک) یا شش ضلعی (هگزاگونال) و همچنین در نظم لایه مانند نازکی آرایش می‌یابند. با فرض اینکه هر لیف دارای یک سطح مقطع دایره ای با قطر مشابه است، مقدارکسر حجمی الیاف این دو نوع شبکه به ترتیب زیر می‌باشد: هگزاگونال (شش ضلعی) مربع در اینجا: شعاع الیاف است. همان‌طور که بیان شد حداکثر کسر حجمی الیاف زمانی اتفاق می‌افتد که الیاف با یکدیگرمماس شوند، یعنی r = R. در موارد عملی می‌تواند تغییرات در قطر وجود داشته باشد و متراکم شدن الیاف نامنظم باشد. عملاً، رسیدن به یک کسر حجمی بیش از ۰٫۷ سخت است و این مقدار باید به عنوان حد واقعی برای مواد تجاری در نظر گرفته شود. در فرایند تولید کامپوزیت، استفاده از روش‌های مختلف گنجاندن الیاف می‌تواند کسرحجمی‌های مختلفی را برای کامپوزیت به همراه داشته باشد. | ## بخش 3: کسر حجمی الیاف | پارچه‌های دو بعدی تقویت شده با الیاف پیش آغشته تک جهتی، الیاف کامپوزیتی (معمولا کربن) هستند که حاوی رزین پلیمری ترموست همچون اپوکسی یا رزین ترموپلاست می‌باشند، دارای بالاترین کسرحجمی الیاف در بین روش‌های متداول دارند. روش الیاف پیچی برای تولید کامپوزیت تقویت شده با الیاف نیز معمولاً با کسر حجمی‌های بالایی حدوداً ۷۰٪ همراه می‌باشد. کسر حجمی حفره کسر تخلخل یا حفره، میزانی از فضاهای تهی (یعنی "خالی") در یک ماده است که به صورت کسر حجمی از حفره‌ها نسبت به حجم کل بیان می‌شود و بین ۰ تا ۱ یا بین ۰ تا ۱۰۰٪ به صورت درصد است. اگر یک بخش کامپوزیت حاوی حفره باشد روش‌های متعددی برای تعیین آن‌ها وجود دارد، مانند سیتی اسکن صنعتی یا روش سونو شیمی (با استفاده از امواج فراصوت). با دانستن کسر حجمی الیاف و ماتریس، حجم حفره‌ها نیز می‌توانند با استفاده از معادله زیر پیدا شوند: اسحاق د دانیل، آوری اسحید. که در اینجا: کسر حجمی حفره و کسر حجمی الیاف کسر حجمی ماتریس حجم حفره‌ها حجم کامپوزیت است. معادله دیگری برای محاسبه کسر حجمی حفره استفاده شده که به صورت زیر است: در اینجا: کسر حجمی حفره و چگالی تئوری کامپوزیت بدون حفره‌ها چگالی اندازه‌گیری شده کامپوزیت است. محاسبه محتوای حفره روش‌های زیادی برای بررسی محتوای حفره مواد (از جمله کامپوزیت‌ها) وجود دارد. ابتدا یک بخش جلا داده را امتحان کنید، حفره‌ها را در آن بخش یا به صورت دستی یا با استفاده از تحلیل کمکی کامپیوتری مشخص کنید و سپس کسر سطحی مربوط به کسر حجمی کامپوزیت را تعیین کنید. روش دیگر به اندازه‌گیری دقیق چگالی نمونه و مقایسه آن با چگالی تئوری در معادله بیان شده در بخش قبل نیاز دارد. با استفاده از اصل ارمیدز، چگالی اندازه‌گیری شده توسط معادله زیر با توجه به وزن نمونه اندازه‌گیری شده بیان می‌شود به طوریکه زیروندهای "L"و "a" به ترتیب به هوا و مایع اشاره می‌کند: مایکل ت. آدامز و کلودیو اسنایدر، مشخصه‌های درجه گرادیان کسر حجمی فیبر در ورقه‌های کامپوزیت، مجله مواد کامپوزیت، 2008 42: 447 درک هال (1981). مایع استفاده شده در این روش باید دارای چگالی بالا و پایداری شیمیایی و فشار بخار کم و کشش سطحی باشد. | ## جمع‌بندی | تجزیه و تحلیل تصادفی میزان کسر حجمی فیبر و نفوذ پذیری در بسته‌های فیبر با تنظیم رشته تصادفی، کامپوزیت‌ها بخش A: علوم کاربردی و تولید، جلد 49، جون 2013، صفحات 109-118، ISSN 1359-835X.